Zur Kenntniss des Indium. 259 
chlorsaurem Kali Prat’s Fluor zu erhalten, auch nicht des- 
sen Fluorsilber. Blankes Silber wurde von dem aus der Mi- 
schung sich entwickelnden Gase gar nicht angegriffen. In 
der Schmelze fand sich weder Kalk, noch Kalı. 
Zur endgültigen Controle mischte Cillis 6 Grm. geschmol- 
zenes chlorsaures Kali mit 3 Grm. Fluorcaleium (welches vor 
dem Wägen mit HÜ]l ausgezogen, getragknet und geglüht 
war), brachte die Mischung zwischen zwei Pfropfen von gerei- 
nigtem Asbest in eine Verbrennungsröhre von böhm. Glase, 
leitete einen Strom trockner Luft durch das etwas erwärmte 
Rohr und schmolz dasselbe dann an einem Ende ab. Das 
Gewicht der erkalteten Röhre = 76,355 Grm. Das Rohr 
wurde in Magnesia eingebettet stark geglüht; es wog nach 
dem Erkalten gereinigt 74,030 Grm. Mithin 2,325 Grm. Glüh- 
verlust; für 6 Grm. KO,C10° berechnen sich 2,350 Grm. oder 
36,16°%, Sauerstoff. Das Volumen des über Wasser aufge- 
fangenen Sauerstoffgases betrug nach einer rohen Messung 
1600 — 1700 C.C. bei 15°C. und 0,76 M. B. 
Zum Vergleiche wurden 3 Grm. desselben geschmolzenen 
chlorsauren Kalis ohne Flussspath geglüht und daraus 830C.C. 
Sauerstoffgas erhalten; 6 Grm. KO,Ci05 würden also ohne 
CaF 1660 C©.C. Gas gegeben haben.. 
Prat’s neues Fluor existirt sonach in Wirklichkeit nicht. 
BE 
Zur Kenntniss des Indium. 
Das ungemein sparsame Vorkommen des Indium in weni- 
gen Mineralien und Producten hatte bis jetzt nur wenige 
Chemiker veranlasst, sich mit der Darstellung und mit den 
Eigenschaften desselben zu beschäftigen. Dasselbe wurde 
bisher hauptsächlich in Blenden und blendehaltigen Erzen 
aufgefunden, deren Indiumgehalt zwischen 0,0062%, und 
0,1%, schwankte.e R. E. Meyer hat in neuster Zeit ver- 
sucht, das Indium aus einem zinkischen Ofenrauche von 
der Juliushütte bei Goslar und aus Freiberger Zink darzu- 
stellen. 
Das erst genannte Material enthielt aber so wenig In- 
dium, dass Meyer die Bearbeitung desselben aufgab, und 
aus dem Freiberger Zink konnte nach den bisher angege- 
benen Methoden ein vollständig eisenfreies Zink nicht erhal- 
ten werden, 
